OU G. GUÉROULT — ÉTAT ACTUEL DE LA VERRERIE ET DE LA CRISTALLERIE EN FRANCE 



jaune, depuis le clair jusqu'au foncé et même jus- 

 qu'au brun, suivant la proportion de chlorure 

 d'argent employé, et suivant le degré de chaleur 

 obtenu dans le moufle. 



10. Défauts du cristal. ( Tioix. — Les pièces fa- 

 briquées ou en cours de fabrication peuvent pré- 

 senter différents défauts, dont les uns tiennent à 

 la matière mise en œuvre et les autres à la main 

 de l'ouvrier ou aux opérations de taille et de décor. 

 Parmi les premiers, ci- 

 tons lesçrains,les bouil- 

 lons et lesfils de crasse. 

 Les grains, ou parties 

 non vitrifiées, provien- 

 nent généralement d'u- 

 ne fusion incomplète ; 

 c'est aussi le cas des 

 bouillons, dont la cause 

 peut aussi résulter du 

 mauvais cueillage ; 

 quant aux fils de crasse, 

 on les attribue à la 

 trop grande élévation 

 de température du four 

 ou au mouvement 

 qu'un trop grand nom- 

 bre de cueillages fait 

 subir au cristal. Notre 

 avis est que la crasse 

 résulte de la combi - 

 naison du cristal avec 

 les parois du pot qui 

 le contient. 



La perfection des 

 objets livrés a la ven- 

 te est naturellement 

 en raison directe du 

 soin qui a présidé à 

 leur choix. A Bacca- 

 rat, la sévérité est très 

 grande sous ce rapport : on ne vend que le premier 

 choix, et les rebuts sont cassés pour retourner à 

 la fonte. C'est un principe dont on n'a jamais voulu 

 s'écarter. Chaque opération étant susceptible 

 de donner des malfaçons, une même pièce est 

 choisie plusieurs fois en cours de fabrication. 



il. Conditions sociales du Travail. — Dans l'indus- 

 trie du cristal, à Baccarat, il n'y a pas de travail 

 de nuit; les ouvriers chôment le dimanche; la 

 journée de travail est de 10 heures avec interrup- 

 tion d'une heure pour déjeuner; les salaires sont 

 partie au mois, partie à l'entreprise; les ouvriers 

 sont logés gratuitement cl jouissent d'une caisse 

 de retraite pour la vieillesse. 



V. — (JùBELETERIE, VERRERIES EN VERRE BLANC, VER- 



§ 1. — Caractères généraux de ces industries. 



Nous étudierons successivement dans ce chapi- 

 tre une série d'industries très différentes, travail- 

 lant par des procédés multiples, employant des 

 verres de toutes compositions, blancs ou colorés 

 par tles oxydes métalliques, mais qui, toutes, ont 



des caractères com- 

 muns, les séparant 

 nettement des grandes 

 industries verrières 

 bouteille, verre à vi 

 très et glacerie. — Ces 

 industries sont exploi- 

 tées , sauf quelques 

 rares exceptions, dans 

 des usines d'impor- 

 tance moyenne, par- 

 fois dans de petites 

 usines : elles em - 

 ploient un personnel 

 verrier plus habile, 

 plus artiste même 

 habitué à varier beau- 

 coup sa fabrication . 

 Elles font usage de ver- 

 res très fusibles , ri- 

 ches en alcalis , et 

 n'emploient à la com- 

 position que des ma- 

 tières pures, addition- 

 nées encore de décolo- 

 rants 

 acide arsénieux ; 



Fiy 



— Pièce taillée en gravure polie, ayant figure 



à l'Exposition de 1878. 



1. — Composition du 

 verre. — Le verre em- 

 ployé en gobeleterie, 

 flaconnage, etc... est un silicate de soude et de 

 chaux; les proportions de matières sont les sui- 

 vantes : 



Sable I' 1 " 



Calcaire ii à 23 



Carbonate île soude 32 à 3S 



Nitrate de soude 3 à .'I 



On y ajoute comme fondant de l'arsenic, du 

 régule d'antimoine ou de l'oxyde d'antimoine, en 

 proportion variant avec la température du four. On 

 emploie comme décolorant, c'est-à-dire pour compen- 



1 Ou désigne en verrerie sous le nom de verre blanc, un 

 verre qui, tu par la tranche, ne présente pas l'a coloration 

 vert pâle due à l'oxyde de fer. Un tel verre es; toujours déco- 

 loré par addition d'oxydes. 



